t 
•582 AN.iLUS — OCT DU RE 1)E 186!. 
media bora, i se sacan despues con angarillas de hierro, teniendo cui- 
dado de poner el coyote de la escoria en un lugar separado, para que 
el oficial lo yallaquee, o separe el eje que puede contener. Se economiza 
muclio tiempo, sangrando cada dos car gas, i ayuda este bano a la fusion 
de la carga que se le deja caer. 
Mantenicndo siempre los hornos dedicados a la fundicion a una tcm- 
peratura mui elevada, se deterioran con much a frecuencia, i de aqui 
nacen las continuas reparaciones que se tienen que hacer a estos hor- 
nos. La puerta de trabajo, que es donde topa la llama, al entrar al ca- 
nal, no dura mas de un mes ; el canal tambien se halla en igual caso, ; 
aunque sus reparaciones son mas tardias. La boveda, sobre todo en la 
parte que esta cerca del puente, se rompe a los tres meses de trabajo ; i 
cuando la rotura toma dimensiones considerables, se para el horno para 
hacerle una refaccion completa. En este caso se mudan tambien los 
costados, en donde los ladrillos se ban fundido o comido por los oxidos 
metalicos. El plan es lo unico que no sufre nada, i si es de ladrillo 
puede servir en buen estado basta tres ahos. 
Productos. Esta operacion nos da dos productos principales : el eje i 
i las escorias. La cantidad de eje obt'cnida es mui variable, porque pen- 
de de la lei de los mineraies que se trabajan ; se obtiene en unos lin- 
guetes de color bronceado en su fractura fresca, i en la parte que ha 
estado en contacto con el aire tiene color gris mui negro. El color en 
la fractura fresca varia, segun la lei que tcnga ; asi, de 45 pf- aparece 
el color descrito con lustre metalico, aumenta la lei o va tomando un 
color gris de acero, i tambien su lustre se liace mas brillantc ; si dismi- 
nuye, toma color amarillento i pierde su lustre. 
«La escoria, dice Rivot, tiene composicion mui variable ; contiene 
siempre una gran porcion de protoxido de hierro, al cual es debida su 
gran fluidez en la temperatura, que se puede obtener facilmente en los 
hornos de reverbero. Los fragmentos un p/oco gruesos de cuarzo, que 
provienen de las gangas de los mineraies, no pueden disolverse en la 
escoria durante el corto periodo de la operacion, i quedan por de- 
cirlo asi, en sus])ension en los silicatos bien fundidos, que forman la 
pasta dc una pudinga bastante fluida para' que el eje la pueda atra- 
vesar. 'll 
‘•l>ta cs una de las ventajas de los hornos de reverbero empleados 
] ora la lundicion dc los mineraies, de permitir la separacion de las gan- 
:i_ i • 1 1 '" -u in que haya necesidad de agregar fundentOs para formal' 
' Ih'idos con la totalidad del cuarzo. La ventnja esta compensa- 
o i 'oi parte p r lapresencia de uria ]tequena jiroporcion de eje, que per- 
11:1,1 ' u u pen ion en la escoria; la habilidad de los obreros puede 
uie limitar e ta perdida de cobre, o en otros terminos, la economia 
' 1' 1 ‘‘ '"l"' 1 de combustible, <j[uc rcsulta dc cstc estado particular de las 
